## PEMANFAATAN BUBUK GAMPING SEBAGAI BAHAN SUBSTITUSI SEMEN TERHADAP SIFAT MEKANIK BETON
* Yohanes Laka suku 1 , Marselinus Y. Nisanson 2 , Maria Andriani Moi 3
1,2 Program Studi Teknik Sipil, Universitas Flores, Ende, Nusa Tenggara Timur
3 Alumni Program Studi Teknik Sipil, Universitas Flores, Ende, Nusa Tenggara Timur
*) Email: yohanessuku@gmail.com

## ABSTRACT
The study on the utilization of limestone powder as a substitute or replacement material for cement in concrete mixtures aims to determine its effect on the mechanical properties of concrete, namely compressive strength, splitting tensile strength, and flexural strength. The limestone powder used is derived from limestone from the village of Lengko Lolok, East Manggarai Regency, with substitution proportions of 0%, 5%, 10%, and 15% by weight of cement. The compressive, splitting tensile, and flexural strengths of the concrete were measured at 14 and 28 days. The results show that concrete without limestone powder substitution achieved an average compressive strength of 20.2 MPa, meeting the planned target. However, the addition of limestone powder from the village of Lengko Lolok, East Manggarai Regency, generally decreased the average compressive, splitting tensile, and flexural strengths of the concrete. Nonetheless, the addition of limestone powder had a positive effect in accelerating the increase in early-age flexural strength of the concrete.
Keyword: Lime Powder; Compressive Strength; Tensile Strength; Flexural Strength

## ABSTRAK
Penelitian tentang pemanfaatan bubuk gamping sebagai bahan substitusi atau pengganti semen pada campuran beton, bertujuan unuk mengetahui pengaruhnya terhadap sifat mekanik beton, yakni kuat tekan, tarik belah dan lentur beton. Bubuk gamping yang digunakan berasal dari batu gamping desa Lengko Lolok kabupaten Manggarai Timur dengan proporsi substitusi terhadap berat semen sebesar 0%, 5%, 10% dan 15%. Kuat tekan, tarik belah dan lentur beton diukur dengan pengujian pada beton usia 14 hari dan 28 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beton tanpa substitusi bubuk gamping mencapai kuat tekan rata-rata 20,2  MPa,  sesuai dengan  target  yang  direncanakan.  Namun, penambahan  bubuk  gamping  dari batu  gamping desa  Lengko Lolok,  Kabupaten  Manggarai  Timur,  umumnya  menurunkan  kuat  tekan,  kuat  tarik  belah,  dan  kuat  lentur  rata-rata  beton. Meskipun demikian, penambahan bubuk gamping menunjukkan efek positif dalam mempercepat peningkatan kuat lentur beton pada usia awal.
Kata kunci: Bubuk Gamping; Kuat Tekan; Kuat Tarik; Kuat Lentur.

## 1. PENDAHULUAN
Beton  sebagai  bahan  bangunan  banyak  digunakan  untuk  membangun  bangunan  seperti  gedung,  jembatan, bendungan dan sarana prasarana umum lainnya. Penggunaan beton sebagai bahan beton banyak diminati karena mudah dalam pembuatannya, kuat menahan gaya tekan, tahan tehadap perubahan cuaca dan suhu dan harganya relatif murah dibandingkan bahan bangunan lainnya. Beton terdiri dari dari dua bagian utama yaitu pasta semen dan agregat, dimana pasta semen terdiri dari semen portland, air dan juga dapat ditambah dengan bahan tambahan (admixture) dan agregat terdiri dari agregat kasar (batu pecah) dan agregat halus (pasir).
Kualitas beton sangat tergantung dari kualitas bahan pembentuknya, dan untuk mendapatkan kualitas beton dengan kuat  tekan  yang  tinggi  harus  direncanakan  dengan  baik  sesuai  dengan  tatacara  yang  diatur  dalam  tandar perencanaan campuran beton. Tatacara perencanaan campuran beton saat ini diatur dalam SNI 7656:2012 yang mana  tatacara  ini  mengikuti  tatacara  yang  diatur  dalam American  Concrete  Institute (ACI)  211.1-91. Perkembangan  ilmu  pengetahuan  dan  teknologi  pada  bidang  teknologi  beton  mendorong  dilakukan  penelitian pemanfaatan bahan lain sebagai substitusi semen untuk meningkatkan kualitas mutu beton dan efisiensi dalam pembuatannya seperti bubuk gamping, abu terbang ( fly ash) dan abu arang kayu, [1], [2] .
Penggunaan bubuk gamping dalam pembuatan campuran beton sudah banyak diteliti, antara lain oleh [3] diperoleh bahwa penambahan serbuk batu gamping sebesar 15% dengan factor air semen, fas 0,4 meningkatkan kuat tekan sebesar 0,95% dan pada fas 0,5  sebesar 1,71%. [4] melakukan penelitian dengan menggunakan  batu gamping sebagai agregat halus dan agregat kasar pada campuran beton, hasil penelitian diperoleh kuat tekan, f'c dengan fas 0,2 sebesar 55,13 MPa dari target rencana 50 MPa. Dengan demikian penggunaan bubuk gamping baik sebagai bahan substitusi semen maupun agregat halus dan kasar dalam pembuatan beton dapat dilakukan, hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh [5] menyatakan bahwa semen alternatif dari bahan batu gamping dan fly ash dapat dijadikan sebagai bahan penggati semen Portland hal ini karena dalam serbuk batu gamping mengandung mineral yang serupa dengan semen yakni kalsium karbonat beserta silika, aluminium dan magnesia.
Pemanfaatan  bubuk  gamping  sebagai  substitusi  semen  dapat  menghemat  biaya  pembuatan  beton  dan  juga merupakan pembangunan yang berwawasan lingkungan yang belum banyak diketahui oleh masyarakat khususnya masyarakat  di  Pulau  Flores. Ketersedian  batu  gamping  di Pulau  Flores  cukup  banyak  dan  tersebar  dibeberapa wilayah, salah satunya di desa Lengko Lolok kabupaten Manggarai Timur. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu apakah batu gamping dari desa Lengko Lolok kabupaten Manggarai Timur dapat digunakan sebagai bahan substitusi semen pada campuran beton normal, adapun sifat mekanik beton yang diteliti adalah kuat tekan, tarik belah dan kuat lentur yang terjadi akibat substitusi bubuk gamping terhadap semen.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## Batu Gamping
Batu gamping atau batu kapur merupakan salah satu mineral industri yang banyak digunakan untuk konstruksi sebagai bahan bangunan, landasanan jalan raya dan kereta api dan sebagai pengganti agregat dan semen dalam campuran  beton  karena  dalam  batu  gamping  mengandung  kalsium  karbonat  ( 𝐶𝑎𝐶𝑂₃). beserta  silka  (SiO 2 ), aluminium oksida (Al 2 O 3 ) dan magnesium oksida (MgO) yang serupa dengan semen [3], [4], [5] .

## Kuat Tekan Beton
Kuat tekan beton merupakan ciri terpenting untuk mengukur kualitas dan mutu suatu beton. Untuk mendapat suatu nilai kuat tekan beton yang sesuai rencana maka harus direncanakan proporsi campuran agregat kasar, halus, semen dan  air.  Nilai  kuat  tekan  beton  didapat  dari  percobaan  uji  tekan  terhadap  benda  uji  berbentuk  selinder  yang berukuran diameter 150 mm dan tinggi 300 mm, nilainya adalah besarnya beban tekan yang menyebabakna benda uji hancur dibagi dengan luas benda uji, dihintung dengan menggunakan persamaan 1 berikut:
𝑓 =
(1)
dengan 𝑓’𝑐 = Kuat tekan beton (MPa), P = Beban tekan beton (N) dan A = Luas penampang benda uji (mm²)

## Kuat Tarik Belah Beton
Kuat tarik beton merupakan salah satu sifat mekanik penting pada struktur beton  karena dapat  mempengaruhi ukuran, retak dan lendutan yang terjadi pada beton akibat pengaruh beban luar. Nilai kuat tarik beton selalu lebih kecil dari nilai kuat tekannya [6] . Pengujian kuat tarik beton secara langsung lebih sulit dilakukan dibandingkan kuat tekannya, karena masalah pada penjempitan ( gripping ) benda uji pada mesin. Pengujian kuat tarik dengan cara pembelahan silinder oleh suatu desakan kearah diameternya yang dikenal dengan instilah tarik Brazilien atau kuat tarik belah dan merupakan cara yang yang relatif mudah untuk dilakukan [7] . Nilai kuat tarik dapat ditentukan dengan persamaan berikut.
𝑓’𝑐𝑡  =
(2)
dengan 𝑓’𝑐𝑡 = Kuat tarik belah beton (MPa), P = Beban maksimum (N), L = Panjang benda uji silinder (mm) dan D = Diameter silinder (mm)

## Kuat Lentur Beton
Lentur Beton ( Modulus of Rupture ) Pengujian kuat lentur menggunakan benda uji balok tanpa tulangan pada umur beton 28 hari. Menurut SNI 4431-2011 Pembebanan dilakukan 1/3 bentang untuk mendapatkan lentur murni [8] . Kuat lentur dapat dihitung dengan persamaan berikut jika bidang patah terletak di daerah pusat (daerah 1/3 jarak titik perletakan bagian tengah).
𝑓𝑙𝑡  = ² (3)
Jika patahan benda uji berada diluar pusat (1/3 jarak titik perletakan bagian tengah), dan jarak titik pusat dan titik patah kurang dari 5% dari jarak antara titik perletakan maka dapat menggunakan persamaan berikut :
𝑓𝑙𝑡  = ²
(4)
dengan 𝑓𝑙𝑡 = Kuat lentur (MPa), P = Beban maksimum (N), L = Panjang bentang (mm), b = Lebar balok (mm), h = Tinggi balok (mm) dan a = Jarak rata-rata antara tampang lintang patah dan tumpuan luar yang terdekat, diukur pada bagian tarik specimen (mm).

## 3. METODE PENELITIAN
Penelitian dilakukan di laboratorium bahan dan konstruksi program studi teknik sipil Universitas Flores, adapun tahapan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan dan alat, bahan yang digunakan yakni agregat kasar, agregat halus, semen, air dan bubuk gamping dan alat-alat untuk memeriksa sifat fisik dan mekanik agregat kasar dan halus serta alat uji kuat tekan, tarik belah dan lentur.
2. Pemeriksaan sifat fisik dan mekanik agregat kasar dan halus, pemeriksaan meliputi pemeriksaan gradasi, berat jenis, absorsi, kadar air, kadar lumpur, dan berat isi.
3. Perencanaan dan pembuatan benda uji, terdiri dari perencanaan campuran beton mutu 20 MPa menggunakan metode [9] , pembuatan benda uji, dan perawatan beton.
4. Pengujian kekuatan beton, terdiri dari pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah menggunakan selinder beton diameter 150 mm dan tinggi 300 mm dan kuat lentur beton menggunakan balok beton ukuran 150 mm x 150 mm x 600 mm [8], [10], [11] , pada usia 14 hari dan 28 hari, terlihat pada gambar 1.
5. Analisa  data,  hasil  pengujian  yang  telah  dilakukan  dianalisis  dan  disimpulkan  berdasarkan  tujuan  dari penelitian.
Sumber: Penulis, 2024 a. Kuat tekan b. Kuat tarik belah c. Kuat lentur Gambar 1. Pengujian kuat tekan, kuat tarik belah dan lentur

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

## Hasil Uji Agregat
Hasil  pengujian  sifat  mekanik  agregat  kasar  dapat  dilihat  pada  tabel  1  dan  untuk  agregat  halus  pada  tabel  2. Berdasarkan tabel 1, hasil pengujian sifat fisik agregat kasar memenuhi batas interval yang disyaratkan sehingga material tersebut bisa langsung digunakan.
Tabel 1. Hasil pengujian agregat kasar No Jenis Pengujian Hasil Batas Keterangan 1 Berat jenis, SSD 2,31 1,6 - 3,2 memenuhi 2 Kadar lumpur 0,72 % 0,2% - 1% memenuhi 3 Berat isi 1,49 gr/cm 3 1,4-1,9 gr/cm 3 memenuhi 4 Keausan 9,45% 15% - 50% memenuhi 5 Kadar air 1,81 % 0,5% - 2% memenuhi 6 Penyerapan 2,89 % 0,2% - 4% memenuhi Sumber: Penulis, 2024 Tabel 2. Hasil pengujian agregat halus No Jenis Pengujian Hasil Batas Keterangan 1 Berat jenis, SSD 2,64 1,6 - 3,2 memenuhi 2 Kadar lumpur 1,76 % 0,2% - 5% memenuhi 3 Berat isi 1,42 gr/cm 3 1,4-1,9 gr/cm 3 memenuhi 4 Modulus kehalusan 3,32 2,2 - 3,1 tinggi 5 Kadar air 3,35 % 3% - 5% memenuhi 6 Penyerapan 0,49 % 0,2% - 2% memenuhi
Hasil pengujian agregat halus pada tabel 2, diperoleh bahwa nilai modulus kehalusan melampai batas atas dari syarat yang ditetapkan, namun demikian agregat halus ini masih bisa digunakan, karena munurut penelitian yang dilakukan oleh [12] dan [13] diperoleh bahwa modulus kehalusan pasir tidak berpengaruh signifikan terhadap kuat tekan beton.

## Kuat Tekan Beton
Hasil pengujian kuat tekan rara-rata pada beton berumur 14 hari dan 28 hari disajikan pada tabel 3 dan gambar 2. Tabel dan gambar tersebut menampilkan hasil pengujian kuat tekan rata-rata beton pada dua waktu berbeda, yaitu saat  umur  14  hari  dan  28  hari.  Data  tersebut  dikelompokkan  berdasarkan  persentase  campuran  bubuk  kapur gamping (bubuk kapur) yang digunakan dalam pembuatan beton.
Tabel 3. Kuat tekan beton rata-rata tanpa dan dengan bubuk gamping
Bubuk Gamping Kuat tekan rata-rata (MPa) Prosentase kekuatan (%) 14 Hari 28 Hari 14 Hari 28 Hari 0% 17,5 20,2 86,7 100 5% 15,6 19,3 77,2 99,5 10% 13,4 16,5 66,3 81,7 15% 11,7 14,8 57,9 73,3 Sumber: Penulis, 2024
20.2 19.3 16.5 14.8 17.5 15.6 13.4 11.7 0 5 10 15 20 25 0% 5% 10% 15% K ua t te ka n ra ta -r at a (M P a) Bubuk gamping 28 Hari 14 Hari Sumber: Penulis, 2024
Gambar 2. Kuat tekan rata-rata beton tanpa dan dengan bubuk gamping
Berdasarkan  tabel  3  dan  gambar  2  diatas,  diperoleh  nilai  kuat  tekan  rata-rata  tanpa  substitusi  bubuk  gamping sebesar  20,2  MPa,  sesuai  target  kuat  tekan  yang  direncanakan  yakni  sebesar  20  MPa.  Pada  data  tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase bubuk gamping dalam campuran beton, maka kuat tekan rata-rata beton cenderung menurun pada kedua waktu pengujian, baik pada umur 14 hari maupun 28 hari. Berdasarkan data tersebut  juga  dapat  disimpulkan  bahwa  penambahan  bubuk  gamping  hingga  5%  pada  campuran  beton  masih mempertahankan sebagian besar kekuatan beton tersebut, dengan persentase kekuatan relatif diaatas 99% dan laju peningkatan kuat tekan akibat substitusi bubuk gamping terhadap semen menjadi lebih kecil dibandingkan beton tanpa bubuk gamping.

## Kuat Tarik Belah Beton
Hasil uji kuat tarik belah beton disajikan pada tabel 4 dan gambar 3 pada dua waktu yang berbeda, yaitu pada umur 14 hari dan 28 hari, dengan variasi persentase bubuk gamping dalam campuran beton. Data dalam tabel dan gambar tersebut memberikan gambaran tentang bagaimana penambahan bubuk gamping mempengaruhi kuat tarik belah beton pada berbagai tahap pengerasan.
Tabel 4. Kuat tarik belah beton tanpa dan dengan bubuk gamping Bubuk Gamping Kuat tarik belah rata-rata (MPa) Prosentase kekuatan (%) 14 Hari 28 Hari 14 Hari 28 Hari 0% 1,06 1,37 77,4% 100% 5% 0,99 1,13 72,3% 82,5% 10% 0,85 0,99 62,0% 72,3% 15% 0,64 0,78 46,7% 56,9%
Sumber: Penulis, 2024
Sumber: Penulis, 2024
Gambar 3. Kuat tarik belah rata-rata beton tanpa dan dengan bubuk gamping
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, dapat diamati bahwa penambahan bubuk gamping dalam campuran beton cenderung  memiliki  pengaruh  yang  signifikan  terhadap  kuat  tarik  belah  beton,  dimana  penambahan  bubuk gamping  menghasilkan  penurunan  kuat  tarik  belah  beton.  Sebagai  contoh,  pada  umur  28  hari,  beton  tanpa tambahan  bubuk  gamping  dijadikan  sebagai  referensi  dengan  persentase  kekuatan  100%.  Namun,  dengan penambahan bubuk gamping sebesar 5%, 10%, dan 15%, terjadi penurunan persentase kekuatan relatif menjadi 82,5%, 72,3%, dan 56,9% secara berturut-turut. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi persentase bubuk gamping yang ditambahkan ke dalam campuran beton, semakin signifikan pula penurunan kuat tarik belah beton.

## Kuat Lentur Beton
Hasil  uji  kuat  lentur  rata-rata  beton  pada  dua  waktu  pengujian,  yaitu  pada  umur  14  hari  dan  28  hari,  dengan berbagai  persentase  penambahan  bubuk gamping  dalam  campuran beton disajikan  pada tabel  5  dan gambar 4 berikut.
Tabel 5. Kuat lentur beton tanpa dan dengan bubuk gamping Bubuk Gamping Kuat lentur rata-rata (MPa) Prosentase kekuatan (%) 14 Hari 28 Hari 14 Hari 28 Hari 0% 2,67 4,67 57,2% 100% 5% 2,51 2,73 53,7% 58,5% 10% 2,07 2,64 44,3% 56,5% 15% 1,93 2,47 41,3% 52,9% Sumber: Penulis, 2024
.
Sumber: Penulis, 2024
Gambar 5. Kuat lentur beton rata-rata dengan bubuk gamping
Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 5 dan Gambar 6, terlihat bahwa penambahan bubuk gamping sebagai substitusi semen menyebabkan penurunan kuat lentur beton. Pada substitusi sebesar 5%, terjadi penurunan kuat lentur beton sebesar 41,5%. Penurunan ini meningkat pada substitusi yang lebih tinggi, yaitu 43,5% pada
1,06 0,99 0,85 0,64
1,37
1,13 0,99 0,78 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 0% 5% 10% 15% Ku at ta rik b el ah (M Pa ) Bubuk gamping 28 Hari 14 Hari
4,67 2,73 2,64
2,47 2,67 2,51
2,07 1,93 0 1 2 3 4 5 0% 5% 10% 15% Ku at ta rik b el ah (M Pa ) Bubuk gamping 28 Hari 14 Hari
substitusi 10% dan 47,1% pada substitusi 15%. Meskipun demikian, dari gambar 5 terlihat bahwa penambahan bubuk gamping memiliki efek positif dalam mempercepat peningkatan kuat lentur beton pada usia awal. Pada usia 14 hari, selisih antara kuat lentur beton tanpa bubuk gamping (0%) dari kekuatan maksimalnya pada usia 28 hari sebesar 2,0 Mpa, dengan penambahan bubuk gamping 5%, 10% dan 15%, mempunyai selisih sebesar 0,2 MPa, 0,6 Mpa dan 1,1 Mpa dari kekuatan maksimal pada usia 28 hari. Percepatan peningkatan kuat lentur pada usia awal  menunjukkan  bahwa  bubuk  gamping  dapat  bermanfaat  untuk  aplikasi  yang  memerlukan  percepatan peningkatan kekuatan lentur awal beton.

## 5. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan beberapa hal terkait pengaruh penambahan bubuk gamping pada kuat tekan, kuat tarik belah, dan kuat lentur beton sebagai berikut.
1. Beton tanpa substitusi bubuk gamping memiliki kuat tekan rata-rata sebesar 20,2 MPa, sesuai dengan target yang direncanakan.
2. Penambahan  bubuk  gamping  dari  batu  gamping  desa  Lengko  Lolok  kabupaten  Manggarai  Timur  dalam campuran beton cenderung menurunkan kuat tekan, tarik belah dan lentur rata-rata beton.
Penambahan bubuk gamping memiliki efek positif dalam mempercepat peningkatan kuat lentur beton pada usia awal.

## DAFTAR PUSTAKA
[1]  D.  Gobhe,  Y.  L.  Suku,  and  V.  M.  Radja,  “Pengaruh  Penambahan  Tinja  Sapi  Sebagai  Campuran  Dalam Pembuatan Batu Bata,” Teknosiar , vol. 17, no. 2, pp. 20–28, 2023, doi: https://doi.org/10.37478/teknosiar.v17i2.
[2]  M. Cunradiana, F. X. Ndale, and Y. L. Suku, “Pengaruh Penggunaan Tepung Bata Ringan Pada Campuran Beton Terhadap Kuat Tekan dan Kuat Tarik Belah Beton,” Teknosiar , vol. 14, no. 1, pp. 20–27, 2020, doi: 10.37478/teknosiar.v14i1.1132.
[3]  G. B. Putro and Y. Nurchasanah, “Tinjauan Kuat Tekan Beton Dengan Serbuk Batu Gamping Sebagai Bahan Tambah Pada Campuran Beton,” Artikel Ilmiah Matiks , vol. 6, no. 2, pp. 16–21, 2011.
[4]  J.  Jabair,  “Pemanfaatan  Batu  Gamping  Enrekang  Dalam  Campuran  Beton  Kekuatan  Tinggi,” Journal  of Applied Civil and Environmental Engineering , vol. 2, no. 1, p. 8, 2022, doi: 10.31963/jacee.v2i1.3362.
[5]  F. P. Marzuky and E. Jogaswara, “Potensi Semen Alternatif Dengan Bahan dasar Padalarang dan Fly Ash Suralaya  untuk  Konstruksi  Rumah  Sederhana,” Sustainability  Dalam  Bidang  Material,  Rekayasa  Dan Konstruksi Beton , pp. 107–129, 2001.
[6]  Y. L. Suku, “Pemodelan dan Analisis Perilaku Balok Beton Bertulang yang Berbeda Diameter Akibat Variasi Tata  Letak  Tulangannya,” Media  Komunikasi  Teknik  Sipil ,  vol.  24,  no.  1,  p.  20,  2018,  doi: 10.14710/mkts.v24i1.17303.
[7]  M. N. M. Kosakoy, S. E. Wallah, and R. Pandaleke, “Perbandingan Nilai Kuat Tarik Langsung Dan Tidak Langsung Pada Beton Yang Menggunakan Fly Ash,” Jurnal Sipil Statik , vol. 5, no. 7, pp. 383–392, 2017.
[8]  Badan Standardisasi Nasional, “Cara Uji Kuat Lentur Beton Normal dengan Dua Titik Pembebanan, SNI 4431-2011,” SNI 4431-2011 , pp. 1–16, 2011.
[9]  Badan Standarisasi Nasional, SNI 7656:2012 Tata Cara Pemilihan Campuran untuk Beton Normal, Beton Berat dan Beton Massa . 2012.
[10]  Badan Standardisasi Nasional, “Cara Uji Kuat Tekan Beton dengan Benda Uji Silinder, SNI 1974-2011,” SNI 1974-2011 , pp. 1–20, 2011.
[11]  Badan  Standardisasi  Nasional,  “Metode  Pengujian  Kuat  Tarik  Belah  Beton  SNI  03-2491-2002,” SNI  03- 2491-2002 , pp. 1–9, 2002.
[12]  B. G. Dimalouw and P. Saelan, “Tinjauan Kembali Mengenai Pengaruh Modulus Kehalusan Pasir terhadap Kuat Tekan Beton,” Teknik Sipil | , vol. 2, no. 3, pp. 15–26, 2016.
[13]  G. Hariyanto, H. Ashad, and A. Alifuddin, “Pengaruh Modulus Kehalusan Terhadap Kuat Tekan Beton,” Jurnal Teknik Sipil MACCA , vol. 6, no. 3, pp. 193–202, 2021, doi: 10.33096/jtsm.v6i3.346.